ЭСБЕ/Штукатурная работа
Штукатурная работа. — Этим словом, происходящим от итальянского «stucco», обозначают покрытие стен зданий слоем цемента из извести или гипса, с целью украшения и прочности. Для наружных кирпичных или каменных стен служит обыкновенный известковый «раствор» (см.), содержащий около 2 объемов песка на один объем тестообразной, гашеной извести (количество песка сильно изменяется, смотря по качеству извести). «Штукатур» набрасывает («намётывает») эту массу на стену своей ручной лопаткой с «соколка», четырехугольной дощечки, снабженной в центре короткой прямой ручкой, разравнивает лопаткой и затирает затем соколком, спрыскивая водой с помощью большой щетинной кисти. Англичане прибавляют в первый слой волос с дубильных заводов. Когда первый слой окрепнет, его заглаживают более жидким раствором извести с примесью мелкого песка, а иногда и алебастра (жженого гипса, см.). Для работы внутри зданий на потолках, подшитых досками, на деревянных стенах и перегородках, известковый раствор не держится хорошо: их сначала обшивают дранью или камышом, в клетку, наискось, прибивая «штукатурными гвоздями» (см.) каждое пересечение дранок или, по крайней мере, через одно: иначе вес штукатурки на потолке может оторвать обшивку. К раствору извести с песком прибавляют алебастр (от одной четверти до половины), чтобы он твердел скорее, лучше формовался и меньше усыхал; последний слой делают из одного гипсового раствора. Карнизы и «тяги» делают тоже из раствора, содержащего алебастр, потому что он хорошо принимает отпечаток инструмента. Для этой работы профиль, который надо «вытянуть», вырезают из дюймовой дощечки, вдоль предполагаемой тяги прибивают деревянные бруски, служащие направляющими для вырезки, и до тех пор двигают по ним вырезку, подбрасывая раствор и спрыскивая водой, пока тяга не станет выходить чисто. Для успеха Ш. работы необходимо, чтобы известь была вполне погашена и не содержала крупинок или кусочков слабообожженных, которые очень медленно поглощают воду: кусочки эти иногда лишь через несколько лет обращаются в годную известь, увеличиваются в объеме и разрушают штукатурку, поднимая ее в виде круглых пластинок, как будто через всю стену прошел гвоздь. Поэтому следует распущенную известь просеивать через грохот или процеживать жидкий раствор. Когда первый слой был слишком разбавлен водой, он при затвердении покрывается сетью трещин, потому что известковый раствор уменьшается в объеме при отвердевании. Трещины эти исчезают при окончательном затирании, но обыкновенно вновь появляются через несколько лет. При наружной работе лучше обходиться без примеси алебастра, потому что через несколько лет он становится от действия дождя совершенно рыхлым. Поэтому в настоящее время часто штукатурят гидравлическим цементом карнизы и основания зданий и другие места, наиболее подверженные подмачиванию. Деревянные здания нельзя штукатурить, пока стены не осядут после конопаченья, на что надо около года: иначе прибитые дранки выпучатся и штукатурка потрескается. Поэтому лучше один ряд дранок прибивать горизонтально, вдоль бревен, а другой, наклонный, перерубать после прибивки; тогда дрань не будет выпучиваться, и свежая штукатурка будет легче поддаваться сжатию вследствие осадки стен. Алебастр твердеет очень скоро, особенно в жаркое время, поэтому его прибавляют к известковому раствору понемногу, перед самой работой; чтобы замедлить застывание, прибавляют очень немного столярного клея или, ради дешевизны, просто мочи. В Петербурге употребляется серый, рижский алебастр. Лучший сорт, казанский, идет на лепную работу (см.). Когда украшения представляют подрезанные места, так что не вынимаются из целой гипсовой формы, их отливают в формы из студня, приготовляемого из хорошего столярного клея или 1,5 %-го раствора агар-агара (китайского растительного желатина). Клеевая форма покрывается снаружи слоем гипса, чтобы она не изгибалась; ее контуры мало-помалу теряют свою резкость вследствие растворения, так что ее приходится переплавлять после нескольких отливок. Изготовление искусственного мрамора из гипса, служащего штукатуркой, описано в ст. Гипс. Что же касается настоящего, подобного мрамору итальянского «stucco lustro», то его не удается хорошо получать из наших материалов. Известь надо брать наилучшего сорта: чистую и жирную; ее гасят большим количеством воды, чтобы образовалось «молоко», которому дают отстояться, и долго хранят полученное тесто, чтобы соединение извести с водой произошло вполне. Для первого слоя прибавляют крупный, угловатый, чистый песок и крупно истолченный, но не молотый мрамор; для второго слоя прибавляют один мелко истолченный мрамор, а последний слой растирают с мраморным порошком предварительно, как краску. Замечено, что кристаллический известковый шпат дает лучший результат, чем толченый мрамор. После наметывания первые два слоя обрабатывают метелкой из прутиков, обрезанной гладко, как щетка, чтобы достигнуть хорошего приставания и получить шершавую поверхность; последний слой сглаживают небольшим деревянным соколком, а когда слой начинает затвердевать, его продолжают гладить небольшим куском зеркального стекла, прямыми штрихами, по разным направлениям, смачивая слегка водой. Появляющийся при этом выпот стирают куском мягкой замши и, наконец, получают равномерный глянец. Если мрамор должен быть цветной, то краски прибавляют к массе последнего слоя. Другой сорт, так называемый «marmorillo», получают из смеси 2 частей распущенной извести и 1 части талька; наносят последовательно несколько очень тонких слоев, сглаживая каждый пемзой после затвердевания. Блеск получается от натирания жесткой щеткой. Хороший результат дают и разные видоизменения цемента Сореля, из жженой магнезии и раствора хлористого магния в 20—30° Боме. К 1 части магнезии можно прибавлять до 20 частей других безразличных веществ, так что цвет и рисунок мрамора можно изменять произвольно. Жженая магнезия получается как побочный продукт при добывании углекислоты из магнезита прокаливанием. Прессованная смесь цемента Соре с опилками образует так называемый «ксилолит» (зав. насл. Таубе, в СПб.), материал для полов и ступенек; отливая его смеси с минеральными веществами на зеркальное стекло, получают полированные плитки для облицовки стен (Благодарев, в СПб.). Штукатуры производят и ежегодный ремонт фасадов домов. Успех этого дела зависит от добросовестного «оскабливания» железным скребком всего поверхностного выветривавшегося слоя и «затирания» свежей массой. Обыкновенно остатки старого слоя смешиваются с новым и краска скоро сходит, так как наносится на непрочный подслой. После поправки отпавшей штукатурки и лепной работы грунтуют фасад известковым молоком и окрашивают смесью землистых красок: охры, умбры, сиенской земли, сажи, мумии и т. п. с известковым молоком. Для прочности прибавляют иногда клея, мыла и других примесей по фантазии мастера и по «преемству в тайне». Светлые краски оказываются прочнее темных, потому что менее отличаются от цвета штукатурки, проглядывающей там, где краска уже смыта. При ремонте часто приходится уничтожать пятна от сырости, выступающей на стенах от разнообразных причин. Радикальное средство: устранить причину и заменить испорченную штукатурку новой; так, например, сырость около окон густонаселенных квартир происходит обыкновенно от дурно «подлитых» подоконников. Зимой стекла в таких квартирах «потеют», вода капает на подоконник и проходит через его щели в стену. Если устранить причину сырости нельзя, сырое место насыщают раствором 1,5 фунтов ядрового мыла на ведро воды, дают просохнуть 24 часа и снова насыщают раствором 0,25 фунта квасцов на ведро воды: поры заполняются нерастворимым глиноземным мылом и не пропускают более на поверхность аммиачных солей, вызывающих пятно своей гигроскопичностью. Быстрее, но ненадолго, та же цель достигается намазыванием сырого места фекалиями: после засыхания можно грунтовать и красить, не опасаясь пятна.

.

ЭСБЕ:Строительство